Veesuche übee schwach-polarisiebaee Metallelekteoden. 343 



Zugabe von Chlorcadmium zur Schmelze zu erhalten. Dieselbe war in 

 Aussehen und Consistenz ihren Componenten ähnlich. Durch starke Er- 

 hitzung eines Stückes schienen die beiden sich zum Theil zu trennen. 



Das Magnesium war das gewöhnüche in Bandform käufliche; beim 

 Gebrauch sammelten sich Glasblasen an beiden Elektroden. 



Das Zinn und das Blei wurden wie die anderen oxydirbaren Metalle 

 mit einem harten Messer abgeschabt und mit weissem Sandpapier abgerieben. 

 Das Quecksilber kam in zwei grossen Tropfen, vermittelst isolirter Platindrähte 

 abgeleitet, zur Verwendung. Die Tropfen lagen in zwei gleich grossen 

 Bohrungen einer Korkplatte, wurden aber nicht abgewogen. 



In den Versuchen mit gesättigten Salzlösungen zeigte sich, wie aus 

 der Tabelle ersichtUch ist, Cadmium mit Zink ebenbürtig, bei oxydirter 

 Metalloberfläche sogar überlegen. In allen Fällen bestand eine Strom- 

 losigkeit der Cadmiumelektroden nach wie vor dem Stromdurchlauf. 

 Bemerkenswerth ist das Resultat mit blankem Zink in neutraler gesättigter, 

 schwefelsaurer Zinklösung, da du Bois-Reymond trotz ungewöhnlicher 

 Cautelen die diesbezügliche zweite Angabe Matteucci's nicht hat bestätigen 

 können. 1 Die von uns beobachtete Polarisation der oxydirten Zinkelek- 

 troden und ihre grössere Potentialdifferenz lassen hiergegen den praktischen 

 Vortheil des amalgamirten Zinkes zur Herstellung von unpolarisirbaren 

 Elektroden deutlich erkennen. 



In den Versuchen mit dissociirter Chlornatriumlösung als Elektrolyt 

 zeigte Cadmium unter günstigen Bedingungen den fast gleich kleinen Betrag 

 der Potentialdiöerenz und der Polarisation von rund 2 Procent der ganzen 

 polarisirenden Kraft, nämlich, wenn vor der Bestimmung die Elektroden 

 während einer Minute oder auch noch kürzerer Zeit in gesättigter Koch- 

 salzlösung erhitzt wurden. Bei nicht so behandelten Elektroden waren 

 die Beträge 3» 7 Procent bezw. 6-4 Procent, die Polarisation also in 

 diesem Falle bedeutend grösser als bei den behandelten Elektroden. 

 Da die Durchschnittswerthe der Versuche mit den an der Luft oxydirten 

 Elektroden ein umgekehrtes Verhältniss zeigen, nämlich 6 • 4 Procent bezw. 

 3 • Procent und das Erhitzen des Metalles in der siedenden Lösung schon 

 eine wahrnehmbare Oxydschicht erzeugt, so lässt sich daraus folgern, dass 

 das Oxydiren nebst der Erhitzung das günstige Resultat herbeiführte. 



^ A. a. 0. S. 463 wird angegeben: „Diese möglichst reine Zinkoberfläche tauchte 

 ich in gesättigte reine schwefelsaure Zinkoxydlösung, die ich Hrn. Heinrich Eose 

 verdankte. Auch so Hess die Gleichartigkeit viel zu wünschen übrig, jedoch war sie 

 genügend, um gute Beobachtungen an der Siemens' sehen Wippe zu gestatten. Es 

 zeigte sich aber mit Strömen von der Ordnung des Muskelstromes negative Polarisation 

 ebenso stark wie beim käuflichen Zinkdraht, welche ebenso schnell als dort mit der 

 wachsenden Stärke der Ströme abnahm." 



